972 Siebzelinter Abschnitt. Hölzer. (Scliluss.) 



78) Das Holz des Faiill)aumes. 

 (Pulverholz.) 



Der Gemeine Faulbaum, Bhamiws FraugxJa L., ist in Europa, Cen- 

 tralasien und Nordafrika vei^breitet. 



Holz mit schmalem, meist gelblichem Splint und schön hellrothem 

 Kern, im Querschnitt mit meist unkenntlichen Gefässen und Markstrahlen 

 (jene unter der Lupe im Frühholze der Jahresringe oft aufftlllig zahlreicher). 

 Im Längsschnitt fein nadelrissig, mit mehr oder weniger lebhaftem Atlas- 

 glanz, auf der Radialfläche querstreifig. Grobfaserig, weich, ziemlich 

 leicht (spec. Lufttrockengew. 0,57 — 0,61), leichtspaltig, im Kerne gerb- 

 stoffreich. 



JMikroskopischer Charakter. Gefässe theils einzeln, theils zu 

 2 — 4, seltener zu mehreren (bis 9) radial gereiht i), 0,038 — 0,'I0 mm 

 weit, mit einfach durchbrochenen Gliedern und grossen, 8 ix breiten, ein- 

 ander meist sechsseitig abflachenden Hoftüpfeln, auch mit Schrauben- 

 leistchen. Markstrahlen meist zwei- bis dreischichtig (wenigstens in 

 ihrem mittleren Theil oder in ihrer oberen oder unteren Hälfte), bis 

 30 Zellen (0,06 — 0,40 mm) hoch, ihre Zellen 3 — 14 jj,, an den Kanten 

 auch 20 — 38 ;x hoch (und dann im Radialschnitt kürzer als die übrigen), 

 '1 ,5 — 1 \ [JL breit, dickwandig. Weitlichtige Fasern, von massiger Wand- 

 dicke, als Grundmasse, im Frühholze wie im äusseren Spätholze in regel- 

 mässigen Radialreihen. Strangparenchym neben den Gefässen, mit ziem- 

 lich kurzen (12 — 32 [x langen), gegen jene ansehnlich getüpfelten, 8 bis 

 21 [X breiten Zellen. — In manchen Strangparenchym- und Markstrahl- 

 zellen des Splintes goldgelber, in Alkohol unlöslicher, mit Actzkali sich 

 roth färbender Inhalt. Wände aller Elemente und Inhalt mancher Mark- 

 strahlzellen des Kernholzes röthlich, erstere sich mit Eisenchlorid schwär- 

 zend, letzterer von Alkohol wenig angegriffen. 



Wird zur Herstellung kleiner Tischler- und Drechslerwaaren ver- 

 wendet, liefert die beste Kohle zur Schiesspulverbereitung. 



79) Lindenholz. 



Das Lindenholz wird in überwiegender Menge von der fast ganz 

 Europa bewohnenden Kleinblättrigen oder Winter-Linde [Tüia parvifolia 



\) Menge und Vertlieiliing der Gelasse können sehr wechseln. Zuweilen sind 

 diese im Frühholze so weit, dass der Jahresring fast »ringporig« erscheint, häufig 

 aber aucli im Beginne der letzteren kaum weiter und zahlreicher als in seinem übrigen 

 Tlieile. 



